SÉANCE DU 22 JANVIER tgoP. iqi 



expérience a été répétée avec un courant He Goo ampères pendant 5 mi- 

 nutes. La fusion du métal est partielle, mais une parlie notable a été vola- 

 tilisée et il en a distillé 16^,5. 



Cette expérience est reprise avec i5o^ d'osmium, sur lequel on a fait 

 agir l'arc fourni par un courant de 700 ampères sous iio volts pendant 

 5 minutes. Dans ces conditions, Tosmium a été entièrement fondu, est entré 

 en ébullition et l'on en a volatilisé p.f)». Le métal restant dans le creuset 

 présente l'nspect d'une fonte brillante, est cassant et renferme des cristaux 

 très nets de graphite. L'analyse de cet osmium nous a donné pour 100 : 

 graphite, 3,89 et 3,97. En cassant ce métal on trouve à l'intérieur de 

 quelques géodes des chapelets de petits octaèdres microscopiques de forme 

 très régulière. 



Cette expérience a été répétée sur un échantillon de 16^ placé dans une 

 nacelle de graphite au milieu d'un tube de charbon, chauffé dans notre 

 four électrique. La fusion et l'ébullition de l'osmium se sont produites avec 

 la même netteté. 



SiH- le tube froid, on a recueilli de nombreuses gouttelettes dont la sur- 

 face est tantôt brillante et tantôt bleutée et enfin des lames cristallines 

 présentant souvent la forme de petits cubes. 



Cet osmium renfermait une petite quantité d'or qui a été volatilisée dès 

 le début de l'expérience et qui nous a donné au contact de la chaux la cou- 

 leur pourpre indiquée par nous précédemment ('). 



Ruthénium. — i5os de ruthénium ont été placés dans notre creuset et 

 chauffés pendant 3 minutes avec un courant de 700 ampères sous 1 10 volts. 

 Le métal a parfaitement fondu, puis est entré en ébullition et 16^, 5 ont été 

 distillés. Le culot métallique renferme, après l'expérience, ZjjS pour 100 

 de graphite. Autour du creuset, dans la chaux fondue, on trouve de nom- 

 breuses gouttelettes et quelques i^etites masses grises irisées formées de 

 cristaux microscopiques. Certains de ces cristaux présentent nettement l'ap- 

 parence de trémies cubiques. Quelques fragments un peu plus gros, dont 

 les contours sont fondus, présentent l'aspect des pépites de platine. 



Une autre expérience dans laquelle on a chauffé ido^ de ruthénium pen- 

 dant 5 minutes avec un courant de 5oo ampères sous 1 10 volts nous a 

 donné une volatilisation de iok. 



Le métal, condensé sur le tube froid et séparé de la chaux volatilisée 

 par un traitement à l'acide acétique, fournit de nombreuses sphérules 



(') II. Moisson, Comptes rendus, t. CXLI, igoS, p. 977. 



